VI. Abteilung. Sektion für Geologie, Geographie, Berg- und Hüttenwesen. 45 



6. Bauxit von Cettes (Südfrankreich). Bild 3. Tafel VI 

 Gesamtanalyse: 14,26 °/ Glühverlust, 

 24,45 „ Si0 2 , 

 DOfoZ ,,3 AloL/o, 

 3,14 „ Fe 2 3 , 

 2,03 „ Ti0 2 . 

 Ein sehr kieselsäurereicher und eisenoxydarmer Bauxit. Hier ist die 

 bei 510° beginnende Verzögerung im Temperaturanstieg sehr deutlich. 

 Bei 560 °, wo sonst bei den vorhergehenden Bauxiten die Wärmeabsorption 

 meist ihr Ende erreicht hat, ist noch eine weitere Verzögerung, die sich bis 

 590° erstreckt, bemerkbar. Bei 960° plötzlich eine spontane Temperatur- 

 steigerung auf 1000°. Eine weitere Wärmeentwicklung ist im Verlauf der 

 Erhitzung nicht konstatierbar. Wir sehen also, daß bei diesem kieselsäure- 

 reichen Bauxit dieselbe exothermische Reaktion wie bei Tonen vorliegt und 

 sie kann daher auch nur durch im Bauxit vorhandene Tonsubstanz hervor- 

 gerufen sein. Die bei 560° noch weitere stattfindende Verzögerung im 

 Temperaturanstieg ist eine Folge der Wasseraustreibung aus der Ton- 

 substanz. 



7. Bauxit von Villevoyrac. Bild 4, Tafel VI. 

 Gesamtanalyse: 12,63 °/o Glühverlust, 

 20,41 „ SiO\>, 

 61,90 „ A1 2 3 , 

 1,56 „ Fe 2 ü 3 , 

 2,89 „ Ti0 2 . 

 Dieser Bauxit ist ebenfalls sehr kieselsäurereich und eisenoxydarm. 

 Erhitzungskurve : Die bei 510° beginnende Wärmeabsorption deckt 

 sich vollkommen mit der beim vorhergehenden Bauxit. Bei 960° die exo- 

 thermische Reaktion der Tonsubstanz, die die Temperatur spontan auf 

 1010° treibt. Eine weitere exothermische Reaktion ist nicht konstatierbar. 



8. Bauxit von St. Chainien (Südfrankreich). Bild 5, Tafel VI. 

 Gesamtanalyse: 14,56 °/ Glühverlust, 

 21,26 „ Si0 2 , 

 61,41 „ A1 2 3 , 

 0,86 „ Fe 2 O s , 

 2,02 „ Ti0 2 . 

 Auch dieser Bauxit ist wieder sehr kieselsäurereich und eisenoxydarm. 

 Erhitzungskurve: Ihr Verlauf ist genau derselbe wie bei den beiden 

 vorhergehenden Bauxiten und zeigt ebenfalls die exothermische Reaktion bei 

 960° sehr deutlich. 



Die bei diesen 3 Bauxiten durch thermische Analyse erhaltenen Resultate 

 bestätigen die von Arsandaux auf chemischem Wege gefundenen, daß nämlich 

 die Si0 2 in Bauxiten oft als ein Bestandteil von Tonsubstanz vorhanden ist. 



